22 ALBUM DER NATUUR. 



voegde salpeterzuur , uit weinig zamenhangende deeltjes. De metaaloplossing 

 doordringt allengs de vetlaag en bereikt het metaal. Er ontstaat nu een 

 elektrische stroom , waarbij het koper de negatieve , het nog niet aangetaste 

 staal de positieve pool is. Dan grijpt eene eiektrochemische ontleding van 

 het zwavelzuur koper plaats ; het positieve staal wordt des te sterker aan- 

 getast , als de opgebragte vetlaag dikker is ; het door de ontleding vrij 

 geworden koper wordt naar de randen gevoerd en eindigt met de inkt op te 

 ligten , zoodat het eene tcekening en relief vormt, welke eindelijk door het 

 ammoniak verwijderd wordt, waarbij de hol geëtste stalen plaat overblijft, die 

 nu des te dieper geëtst is , naar mate de vetlaag dikker was en daarom 

 de teekening getrouw teruggeeft. (1'lnstitut, 4864, p. 1). 



Hg. 



Geleidingsvermogen van gesmolten metalen. — LüCIEN DE LA RIVE heeft in het 

 laboratorium van de Ecole normale te Parijs een aantal proeven gedaan over 

 dit onderwerp. Hij heeft daarbij de door thomson verbeterde compensatie- 

 methode van wheatstone gevolgd en het geleidingsvermogen onderzocht van 

 gesmolten tin , bismuth , zink , lood , cadmium en antimonium op twee ver- 

 schillende temperaturen en een oogenblik voor en na het vast worden. Hij 

 verhitte ze daartoe in kwik- of cadmiumdamp, terwijl ze in eene U-vormige 

 buis van porselein beval waren, waarin hij vooraf het geleidingsvermogen van 

 kwik had onderzocht. Alle metalen waren chemisch zuiver. Hij vond nu, het 

 geleidingsvermogen van kwik bij 21° c. tot eenheid aannemend: 



Voor tin, bij 558° 1,88, bij 860° 1,42 ; bij het smeltpunt als 't metaal nog 

 vloeibaar was 2,0 en als 't vast was geworden 4,4. 



Voor bismuth, bij 358° 0,706, bij 860' 0,596; bij 't smeltpunt, vloeibaar 

 0,73 , vast 0,43. 



Voor zink, bij 440° 2,58; bij 't smeltpunt, vloeibaar 2,6, vast 5,2. 



Voor lood, bij 358° 0,958°, bij 860° 0,771; bij 't smeltpunt , vloeibaar 1 , 

 vast 1,9. 



Voor cadmium, bij 440° 2,62; bij 't smeltpunt, vloeibaar 2,8, vast 5,0. 



Voor antimonium, bij 860° 0,783; bij 't smeltpunt, vloeibaar 0,84, vast 0,59. 



Bij eene temperatuurverhooging van ongeveer 500° C. dus verliest tin 0,32, 

 lood 0,24 en bismuth 0,18 van het geleidingsvermogen bij 358. 



Alle metalen vertoonen eene plotselinge verandering in hun geleidingsver- 

 mogen bij het vastworden; maar opmerkelijk is het, dat, terwijl bij de meeste 

 dit vermogen bij het vastworden toeneemt en bijna verdubbelt, het voor bis- 

 muth en antimonium daarentegen daarbij merkbaar minder wordt. Deze waar- 

 neming , gevoegd bij het bekende feit, dat deze twee laatstgenoemde metalen 



